Mariens: Zustandsänderungen der Metalle. 219 



verwirklichen. Ich gab für die Pohlmeyermaschine Andeutungen hier- 

 für in meinem Handbuch der Materialienkunde (Absatz 532 und 716) 

 und hoffe, sie in nächster Zukunft verwirklichen zu können. 



Die in Fig. 5 niedergelegten Erfahrungen über den Verlauf des 

 Schavibildes der Verlängerungen während des Dauerversuches legten 

 es nahe, eine eingehende Untersuchung über das Verhalten des Stabes 

 während des ersten Teiles bis zum Punkt a einzuleiten. Ich ließ des- 

 halb Versuche in der Festigkeitsprobierinaschine mit Feinmessungen 

 (Spiegelapparat) ausführen, und zwar so, daß durch satzweises Vor- 

 gehen diejenige Spannung (»Proportionalitätsgrenze«) aufgesucht wurde, 

 bis zu welcher gleiche Spannungsdifferenzen gleiche Verlängerungsdiffe- 

 renzen hervorbringen, bis zu der die Schaulinie also geradlinig verläuft 

 und der Körper sich vollkommen elastisch verhält. Von cTp aus wurde 

 bei weiterm Vorgehen bei jeder neuen Belastungsstufe die Anspan- 

 nung zwischen tr, und o"^ sehr oft wiederholt (100 mal), um festzu- 

 stellen, wie groß fiir jede Anspannungsfolge neben der elastischen 

 Verlängerung E die bleibende E' wurde. Die so gewonnenen Punkt- 

 gruppen für A£" wurden durch Ausgleichslinien dargestellt, die in 

 Fig. 9 (Gruppe ^4) die Linien i — 10 lieferten; die zugehörigen Span- 

 nungsgrenzen für ö-,| sind in der kleinen Tabelle C, Fig. 9 angegeben; 

 die Spannungsstufe A^i betrug jedesmal 2 25kg/qcm. Bildete man in 

 jeder Ausspanuungsfolge aus den Ablesungen die Differenzen a£" und 

 trug sie zum Schaubild auf, so ergab sich Fig. 9, Liniengruppe A. 

 Sie zeigt, daß \E' für die erstmalige Anspannung des Stabes unter 

 einer neuen Laststufe am größten war, und daß AÄ" dann allmählich 

 abnahm und sich einem gleichbleibenden Werte näherte, also asympto- 

 tisch zur Nullinie verliefen, wobei der Abstand von der Nullinie mit 

 jeder höheren Spannungsstufe größer wurde. Diesen Weg werde ich 

 weiter verfolgen, weil ich annehme, daß mit der höheren Spannung 

 schließlich ein Zustand eintritt, bei dem A^' nach einer Anzahl von 

 Anspannungen wieder größer wird (vgl. Linienzug i o in Fig. 9 Ä) ; mit 

 der hierzu gehörigen Spannung wird diejenige Spannung er gefunden 

 sein, die den Stab beim Dauerversuch in nicht allzu langer Zeit zu 

 Bruche führt. 



Der bisher geschilderte Vorgang der Nachwirkungen ist aber noch 

 keineswegs erschöpfend; es gibt noch eine Reihe von Vorgängen, die 

 technisch wertvolle Aufschlüsse liefern können. Solche Vorgänge 

 spielen sich namentlich bei den zur Verarbeitung der MetaUe benutzten 

 sogenannten Veredelungsverfahren ab. Bei diesen wird zumeist die 

 Wärme zu Hilfe genommen, und man benutzt beispielsweise die durch 

 schnelle oder langsame Abkühlung eintretenden Zustandsänderungen 

 der Metalle, um diesen Baustoffen technisch wertvolle Eigenschaften 



